RICERCHE SOPRA SOSTANZE DJAMAGNETICHE E DEBOLMENTE MAGNETICHE 



37 



i valori di k calcolati mediante l'equazione quadratica ed i valori delle costanti 

 caratteristiche, come fu detto al N. 2. Le due colonne seguenti contengono i valori 

 della forza interna, di cui fu data l'espressione in a), ed i valori corrispondenti 

 di k dedotti dalla curva magnetometrica. Finalmente nella 6" colonna sono i momenti 

 calcolati in corrispondenza dei valori precedenti di k, e nell' ultima le divergenze 

 percentuali di questi dai momenti misurati, le quali non superano alcune unità. Le 

 divergenze dei valori di k sono naturalmente un po' più grandi, e si pronunciano di 

 più pei valori estremi, dove il coefficiente varia più rapidamente in funzione della 

 forza. Tuttavia esse non sono tali da non potersi attribuire a piccoli errori di osser- 

 vazione, ed alla incertezza introdotta nella determinazione delle costanti dalle diver- 

 genze della forma del corpo da quella teorica, oltreché alle possibili divergenze nel 

 comportamento della stessa sostanza in esemplari diversi. 



Elissoide di nichel. 



H, 



D, 



K 



H, 



Kmag. 



■L'calc. 



AD 



20 



1.37 



4.0 



10.3 



4.5 



1.51 



+ 9% 



40 



2.01 



6.8 



17.3 



6.9 



2.03 



+ 1 



60 



2.21 



7.9 



24.4 



8.4 



2.28 



+ 3 



80 



2.10 



7.3 



33.7 



7.9 



2.20 



+ 5 



100 



1.95 



6.5 



44.2 



7.2 



2.08 



+ 6 



120 



1.79 



5.7 



55.4 



6.3 



1.96 



+ 9 



Disco di nichel. 



H e 



Di 



K 



H, 



Kniag. 



-L'calc. 



AD 



20 



1.12 



3.6 



9.1 



3.7 



1.15 



+ 3% 



40 



1.67 



7.1 



13.6 



7.6 



1.72 



+ 3 



60 



1.91 



9.5 



17.3 



8.9 



1.86 



— 3 



80 



1.84 



8.7 



24.4 



8.2 



1.79 



- 3 



100 



1.65 



7.0 



34.3 



7.3 



1.69 



+ a 



120 



1.46 



5.5 



46.2 



6.2 



1.55 



+ 6 



A risultati analoghi hanno condotto le misure cogli altri metalli magnetici. Con 

 dischi e lamine sottili di ferro dolce, rispettivamente esaminati nel campo degli elettro- 

 magneti ed al magnetometro, io ho trovato una differenza di soli 5 % tra i momenti 

 misurati e quelli calcolati in prossimità del massimo di suscettibilità magnetica. Ma 



